-178- 



Mineralogie. 



setzung als die Schmelze, aus der es sich eben abgeschieden hat, die Er- 

 starrung ist inhomogen. Eine homogene Erstarrung kann nur stattfinden, 

 wenn der Erstarrungspunkt einer Mischung durch Zusatz der einen oder 

 anderen Componente nicht geändert wird, also die Unterschiede der 

 Schmelzpunkte sehr klein werden; so erstarren optisch isomere Körper 

 homogen. 



2. Die Erstarrungscurve weist ein Maximum auf, die Mischungen, 

 deren Erstarrung im Maximum stattfindet, erstarren homogen ; die Schmelze 

 braucht keinem einfachen Molecularverhältniss zu entsprechen, jede 

 Schmelze, abweichend vom Maximum, hat einen anderen Erstarrungs- 

 punkt und eine andere Zusammensetzung. Hierin liegt der Unterschied 

 zwischen dem Schmelzpunkt einer chemischen Verbindung und denen der 

 Mischungen. 



3. Die Erstarrungscurve weist ein Minimum auf, die Mischungen, 

 deren Erstarrung im Minimum stattfindet, erstarren gleichfalls homogen. 



II. Ist die Mischungsreihe unterbrochen, so sind zwei Typen möglich: 



4. Die Erstarrungscurve weist einen Knick auf bei einer Umwand- 

 lungstemperatur, gelegen zwischen den Erstarrungspunkten der Componen- 

 ten. Von einer Verbindung mit Umwandlungspunkt unterscheidet sich die 

 Mischung dadurch, dass noch eine dritte Erstarrungscurve existirt für die 

 zweite Componente und dadurch, dass eine Reihe von Schmelzen möglich 

 ist, die nicht denselben Erstarrungspunkt haben. 



5. Die Erstarrungscurve besteht aus zwei Theilen, welche von den 

 Erstarrungspunkten der Componenten sich ausdehnen bis zu einem niedriger 

 gelegenen eutektischen Punkt. 



Wenn die beiden Componenten zu verschiedenen Krystallarten er- 

 starren, sind nur die Typen 4 und 5 möglich. 

 Für alle Typen gilt die Kegel: 



Die Schmelze hat im Vergleich mit den Mischkry stallen 

 einen grösseren Gehalt an demjenigen Bestandtheil, durch 

 dessenZusatz dieErstarrungstemperatur erniedrigt wird. 

 Für continuhiiche Curven, wie sie an isomorphen Gemischen aufgefunden 

 sind, kann dieser Satz formulirt werden: Die Mischkry stalle sind 

 stets reicher am Bestandtheil mit der höchsten Schmelz- 

 temperatur als die Schmelze, womit sie im Gleichgewicht 

 stehen können. R. Brauns. 



H. W. Bakhuis Roozeboom: Umwandlungspunkte bei 

 Mischkry stallen. (Zeitschr. f. physik. Chemie. 30. p. 413—429. 1899.) 



In dieser Abhandlung ist ein erster Versuch gemacht, die Umwand- 

 lungserscheinungen von Mischkrystallen aus einem «-Zustande in einen 

 /9-Zustand theoretisch abzuleiten mit Berücksichtigung des ganzen Con- 

 centrationsgebietes und in Zusammenhang mit den möglichen Erstarrungs- 

 erscheinungen. Je nachdem die «- und die /S-Reihe jede für sich oder 

 beide continuirlich oder discontinuirlich sind, und je nachdem bei der Er- 



